标题：不锈钢材质
概述
不锈耐酸钢简称不锈钢，它是由不锈钢和耐酸钢两大部分组成的，简言之，能抵抗大气腐蚀的钢叫不锈钢，而能抵抗化学介质腐蚀的钢叫耐酸钢。一般说来，含硌量Wcr大于12%的钢就具有了不锈钢的特点 不锈钢按热处理后的显微组织又可分为五大类：即铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体不锈钢及沉淀碳化不锈钢。
由于不锈钢材具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点，所以在重工业、轻工业、生活用品行业以及建筑装饰等行业中获取得广泛的应用。不锈钢图片(5张)
不锈钢材质的分类方法
不锈钢材质的分类方法很多,常见的是以下几种，其中按照金相组织分类最为普遍。
以化学成分分类
基本上可分为铬系不锈钢(如铁素体系列、马氏体系列)和铬镍系不锈钢(如奥氏体系列、异常系列、析出硬化系列)两大系统。
按照金相组织分类
可分为奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、双相不锈钢、沉淀硬化不锈钢。
按照耐腐蚀类型分类
可分为耐应力腐蚀不锈钢、耐点蚀不锈钢、耐晶间腐蚀不锈钢等。
按功能特点分类
可分为易切削不锈钢、无磁不锈钢、低温不锈钢、高强度不锈钢。
  Schaeffler-Delong不锈钢组织图
世界上已经纳入各种标准的不锈钢有近100种，并且随着科技的进步和工农业的发展，新的不锈钢牌号还在不断增加。对于一种已知牌号的不锈钢，根据其化学成分可推算其铬当量[Cr]和镍当量[Ni]，再利用Schaeffler-Delong不锈钢组织图可大致估计该钢种的组织和性能。[1]
种类
奥氏体不锈钢：在常温下具有奥氏体组织的不锈钢。钢中含Cr约18%、Ni 8%~10%、C约0.1%时，具有稳定的奥氏体组织。奥氏体铬镍不锈钢包括著名的18Cr-8Ni钢和在此基础上增加Cr、Ni含量并加入Mo、Cu、Si、Nb、Ti等元素发展起来的高Cr-Ni系列钢。奥氏体不锈钢无磁性而且具有高韧性和塑性，但强度较低，不可能通过相变使之强化，仅能通过冷加工进行强化。如加入S，Ca，Se，Te等元素，则具有良好的易切削性。此类钢除耐氧化性酸介质腐蚀外，如果含有Mo、Cu等元素还能耐硫酸、磷酸以及甲酸、醋酸、尿素等的腐蚀。此类钢中的含碳量若低于0.03%或含Ti、Ni，就可显著提高其耐晶间腐蚀性能。高硅的奥氏体不锈钢浓硝酸肯有良好的耐蚀性。由于奥氏体不锈钢具有全面的和良好的综合性能，在各行各业中获得了广泛的应用。
铁素体不锈钢：在使用状态下以铁素体组织为主的不锈钢。含铬量在11%~30%，具有体心立方晶体结构。这类钢一般不含镍，有时还含有少量的Mo、Ti、Nb等到元素，这类钢具导热系数大，膨胀系数小、抗氧化性好、抗应力腐蚀优良等特点，多用于制造耐大气、水蒸气、水及氧化性酸腐蚀的零部件。这类钢存在塑性差、焊后塑性和耐蚀性明显降低等缺点，因而限制了它的应用。炉外精炼技术（AOD或VOD）的应用可使碳、氮等间隙元素大大降低，因此使这类钢获得广泛应用。
奥氏体--铁素体双相不锈钢：是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下，Cr含量在18%~28%，Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti，N等合金元素。该类钢兼有奥氏体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。与奥氏体不锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，也是一种节镍不锈钢。
马氏体不锈钢：通过热处理可以调整其力学性能的不锈钢，通俗地说，是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型，如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。粹火后硬度较高，不同回火温度具有不同强韧性组合，主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械。根据化学成分的差异，马氏体不锈钢可分为马氏体铬钢和马氏体铬镍钢两类。根据组织和强化机理的不同，还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体（或半马氏体）沉淀硬化不锈钢以及马氏体时效不锈钢等。
代表钢号、化学成分、室温力学性能：马氏体不锈钢的代表钢号为1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13等，铁素体不锈钢的代表钢号为1Cr17、1Cr17Ti、 1Cr25等，奥氏体不锈钢的代表钢号为1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9(304)、00Cr18Ni9Ti(304L)、 0Cr17Ni12Mo2(316)、00Cr17Ni14Mo2(316L)、0Cr18Ni11Ti(321)、0Cr18Ni11Nb(347) 等，双相不锈钢的代表钢号为00Cr26Ni7Mo2Ti等。
为了清楚，将它们列表来说明见表1、表2、表3。
表1各国不锈钢标准钢号对照表[2]　
中国
日本
美国
英国
德国
法国
前苏联
GB1220-92
GB3280-92
JIS
AISI
UNS
BS970
BS1449
DIN17440
DIN17224
NFA35-575
NFA35-576
ГОСТ
5632
0Cr13
SUS410S
S410
1Cr13
SUS410
410
410S21
X7Cr13
Z6C13
08X13
2Cr13
SUS420J1
420J1
420S29
X20Cr13
Z20C13
20x13
1Cr17
SUS430
430
7Cr17
SUS440A
440A
9Cr18
SUS440C
440C
X105CrMo17
Z100CD17
95X18
0Cr18Ni9
SUS304
304
304S15
X5CrNi189
Z6CN18.09
08X18H10
00Cr18Ni9
SUS304L
304L
304S12
X2CrNi189
Z2CN18.09
03X18H11
0Cr17Ni12Mo2
SUS316
316
316S16
X5CrNiMo1812
Z6CND17.12
00Cr17Ni14Mo2
SUS316L
316L
316S12
X2CrNiMo1812
Z2CND17.12
03X17H14M2
0Cr18Ni11Ti
SUS321
321
X10CrNiTi189
Z6CNT18.10
08X18H10T
0Cr18Ni11Nb
SUS347
347
347S17
X10CrNiNb189
Z6CNNb18.10
08X18H12F
表2马氏体、铁素体、奥氏体、双相不锈钢的化学成分
钢号
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Ti
Nb
S
P
2Cr18Ni9
12-0.22
≤1.0
≤2.0
17-19
8-11
≤0.03
≤0.035
1Cr18Ni9(304)
≤0.015
≤1.0
≤2.0
17-19
8-10
≤0.03
≤0.035
0Cr18Ni9(304L)
≤0.08
≤1.0
≤2.0
17-19
8-11
≤0.03
≤0.035
1Cr18Ni9Ti
≤0.12
≤1.0
≤2.0
17-19
8-11
5×（C－0.02～0.8）
≤0.03
≤0.035
0Cr18Ni9Ti(321)
≤0.08
≤1.0
≤2.0
17-19
8-11
5×C%～0.7
≤0.03
≤0.035
0Cr18Ni11Nb(347)
≤0.08
≤1.0
≤2.0
17-19
9-12
≤10×C%
≤0.03
≤0.035
0Cr17Ni12Mo2(316)
≤0.08
≤1.0
≤2.0
16-19
11-15
8-2.5
5×C%～0.7
≤0.03
≤0.035
00Cr26NiMo2Ti（双相）
≤0.03
4-0.8
≤1.5
25-27
5-7.5
5-2.5
3-0.5
≤0.03
≤0.035
1Cr13(410)
≤0.15
≤1.0
≤1.0
5-13.5
≤0.03
≤0.035
2Cr13(420)
16-0.25
≤1.0
≤1.0
12-14
≤0.03
≤0.035
3Cr13
26-0.35
≤1.0
≤1.0
12-14
≤0.03
4Cr13
36-0.45
≤1.0
≤1.0
12-14
≤0.03
1Cr17(430)
≤0.12
≤0.8
≤0.8
16-18
≤0.03
1Cr17Ti
≤0.12
≤0.8
≤0.8
16-18
5×C%～0.8
≤0.03
0Cr17Ti
≤0.08
≤0.8
≤0.8
16-18
5×C%～0.8
≤0.03
1Cr25Ti
≤0.12
≤1.0
≤0.8
20-27
5×C%～0.8
≤0.03
表3马氏体、铁素体、奥氏体和双相不锈钢的室温力学性能
钢号
热处理制度
σbMpa
σsMpa
δ（%）
ψ（%）
2Cr18Ni9
1100-1150C水冷
568
216
40
55
1Cr18Ni9
1100-1150C水冷
539
196
45
50
1100C水冷
540-706
201-382
8-69
5-81
0Cr18Ni9(304)
1080-1130C水冷
490
196
45
60
1Cr18Ni9Ti
920-1150C水冷
540
205
40
45
1100C水冷
541-790
196-510
40-81
55-79.5
0Cr18Ni9Ti(321)
950-1050C水冷
541
196
40
55
1100C水冷
554-653
245-328
46-62
2-78.3
00Cr18Ni10
1050-1100C水冷
480
177
40
60
1100C水冷
510-745
196-490
45-68.5
68-81.5
0Cr18Ni11Nb
900-1100C水冷
520
205
40
50
1100C水冷
539-632
235-304
40-57
5-75.5
1Cr18Ni12Mo2Ti
1000-1100C水冷
530
205
40
55
00Cr18Ni17Mo2Ti
1000-1100C水冷
539-767
216-414
2-67
55-77.5
00Cr17Ni4Mo2Ti
1010-1150C水冷
480
177
40
60
1050C水冷
260
578
54
60
0Cr17Ni14Mo2(316L)
1010-1050C水冷
480
177
40
60
1050C水冷
265
578
54
76
1100C水冷
230-225
505-554
56-63.5
76-81
00Cr26Ni7Mo2Ti
1080C水冷
674
544
6
8
1Cr13(410)
1000-1050C淬火（油、水冷）700-790C回火（油、水、空冷）
588
412
20
60
2Cr13(420)
1000-1050C淬火（油、水冷）660-770C回火（油、水、空冷）
647
441
16
55
1Cr17(430)
750-800C空冷
450
205
22
50
750-800C空冷
412-632
245-485
20-57
50-80.5
3D max 不锈钢材质调法：调整为灰色，添加较高点的反射。 不锈钢材质的RGB为128.128.126 。[1][3]不锈钢抗腐蚀材质介绍不锈钢设备制作过程中会出现表现损伤，缺陷以及一些影响表面的物质，如：粉尘、浮铁粉或嵌入的铁，[4]热回火色和其它氧化层、锈斑、研磨毛刺、焊接引弧斑痕、焊接飞溅、焊剂、焊接缺陷、油和油脂、残余粘合剂和油漆、粉笔和标记笔印等。绝大多数都是因为忽略了它们的有害影响而不重视或做得不好。但是，它们对氧化保护膜有着潜在的危害。保护膜一旦被损坏，被减薄或用其它方法使之改变，下面的不锈钢就会开始腐蚀。腐蚀一般不是遍及整个表面，而是在缺陷处或其周围。这种局部腐蚀通常会为点蚀或缝隙腐蚀，这两种腐蚀会向深度和广度发展，而大部分表面不受侵蚀。　　304不锈钢：　　0Cr18Ni9，作为不锈耐热钢使用最广泛、食品用设备，一般化工设备，原子能工业，螺丝方面主要使用在外六角、平垫等。 　　在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢，不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好，不必经过镀色等表面处理，而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种，通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢，18-8铬镍钢等高合金钢。 　　从金相学角度分析，因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜，这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。 为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有12%以上的铬。 　　304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。 　　304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号；304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%，含镍9%。 　　304是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、昔通化工设备、核能等。 　　304不锈钢化学成份和规格： C Si Mn P S Cr Ni（镍）Mo 　SUS304 ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.05 ≤0.03 18.00-20.00 8.25~10.50 　　321不锈钢：　　321 合金(UNS S32100)是性能稳定的不锈钢。它的主要优势在于在温度为 800-15000F ( 427-8160C )的碳化钙沉淀中具有很强的抗晶间腐蚀的性能。321 不锈钢合金 中的钛元素使其对碳化铬结构的抵抗能力较为稳定。 　　321 合金不锈钢由于其优良的机械性能，在高温环境下工作很有优势。与304 合金 相比，321 合金不锈钢具有更好的延展性及抗应力断裂能力。另外，304L 也可用于抗敏 化作用及晶间腐蚀。 　　碳含量较高的321H 也可以，这个等级为UNS S32109 　　含钛量的标准不低于含碳量的5倍,并且不超过0.70%。